746 Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



meist dreischichtig und 0,21 — 0,46, manche auch bis 0,70 mm hoch, 

 ihre Zellen in dieser Ansicht meist rundlich bis elliptisch, ziemlich dünn- 

 wandig, im Lichten 0,012—0,021 mm hoch und 0,008—0,020 mm breit, 

 die endständigen teils nicht oder nur wenig größer als die übrigen, teils 

 diese an Hübe und Breite übertreffend und im Radialschnitt kürzer bis 

 aufrecht, manche zu großen dünnwandigen, meist elliptischen Ülzellen 

 erweitert, den Behältern kampferhaltigen ätherischen Öles, dem das Holz 

 seinen aromatischen Duft verdankt. Solche ülzellen nur selten auch im 

 Innern von Markstrahlen, deren ganze Breite einnehmend, aber reichlich 

 in der Grundmasse, namentlich imStrangparenchym und hier bis 0,26 mm 

 hoch und bis 0,10 mm breit^). Markstrahlzellen gegen Geßiße mit auf- 

 fällig weiten, ein Netzwerk aussparenden oder quergedehnten und dann 

 oft durch feine Leistchen zierlich gegitterten Tüpfeln; sonst ringsum 

 klein getüpfelt. Jene Tüpfelformen auch in den für Strangparenchym 

 und Gefäße gemeinsamen Wandflächen; diese zeigen bei gleichmäßiger 

 Ausbildung und Anordnung quergedehnter Tüpfel oft ein »treppenähn- 

 liches« Aussehen 2). Gegen ihresgleichen und Markstrahlen haben die 

 Strangparenchymzellen in den Radialwänden kleine, meist in Gruppen 

 gestellte Tüpfel. Gefäße gegen ihresgleichen mit meist runden, dicht 

 gestellten bis 0,012 mm breiten Hoftüpfeln^), deren schmal elliptische 

 bis spalten förmige Poren gewöhnlich zu mehreren in gemeinsame Wand- 

 schlitze münden ; gegen Markstrahl- und Strangparenchymzellen erscheint 

 die Tüpfelung der Gefäßwände den oben beschriebenen Tüpfelformen 

 angepaßt, wobei die Hofbildung mehr oder weniger zurücktritt. Fasern 

 auch auf den Radialwänden ohne auffällige Tüpfelung. Inhalt der ül- 

 zellen harzähnlich, gelb, in Alkohol ganz oder doch größtenteils löslich. 

 In den Markstrahlzellen des Splintholzes runde Ballen einer homogenen, 

 lebhaft gelbbraunen, in Alkohol unlöslichen, von Eisenchlorid geschwärzten 

 Substanz, die auch im Kernholz auftritt, hier in reichlicherer Menge und 

 tieferer Färbung, die Zellen teilweise ausfüllend, nicht selten von rund- 

 lichen Hohlräumen durchsetzt^). Im Kerne erscheinen die Wände der 

 Thyllen bräunlichgelb und in ähnlichem Tone (in dickeren Schnitten) auch 

 die Faserwände ^). 



i) Ölzellen kommen in der untersuchten Holzprobe auch zwischen, Fasern vor. 

 Nach Knoblauch sollten sie auf Markstrahlen und Strangparenchym beschränkt 

 sein (1. c, p. 360). 



2) Vgl. auch Knoblauch, 1. c, p. 347, Fußnote 13. 



3) Die Höfe und deren Begrenzung erscheinen in Tangentialwänden oft wenig 

 deutlich. 



4) Die Schwärzung der Kernholz-Substanz durch Eisenchlorid gelang Wilhelm 

 erst nach Einwirkung von Alkohol auf die Sclinittpräparale und längerem Verweilen 

 dieser im Reagens. 



5) Im untersuchten Probestücke waren Markstrahl- und Strangparenchymzellen 



